Schlesien. Peterswald; a. Sphärosiderit aus der Steinkohlenformiition, 

 b. aus dem Florianischacht Nr. I, c. aus demselben Sehachte Nr. II; eingesendet 

 vom gräfl. Larisch'schen Bergamte zu Karwin; untersucht von Herrn 0. Pollak. 



Jahrb. IV. 2. p. 398. 



a. 30-3, Ä. 36-4, c. 34-6 % Eisengehalt. 



Serbien. Eisenerze; einges. vom fürstl. Bergingenieur Herrn G. Branico- 

 vich, untersucht vom k. k. G. L. und H. Münz-Probiramte. jahrb. ii. 2. p. 174. 



Magnetkies aus dem Rudniker Hauptgang Vg Loth Silber, Magnetkies mit Bleiglanz aus dem 

 Rudniker Hauptgang 1/4 Loth Silber, Brauneisenstein aus dem Rudniker Hauptgang 

 22 •! Pfund Eisen, Schwefelkies von Maidanpek, Tenka-Stollen 1 Loth Silber, Schwe- 

 felkies nördl. Bau, vom Tenka-Stollen 1 Loth Silber, Schwefelkies, Alexander-Aus- 

 lenken, Maidanpek 1 Loth, Schwefelkies, Tenka-Auslenken ly^ Loth Silber und 

 7 Pfund Kupfer, Schwefelkies vom Jugovic-Stollen 1 Loth Silber, Schwefelkies vom 

 Peter-Stollen V4 Loth Silber, Schwefelkies und Bleiglanz von Maidanpek i Loth Silber. 



Steiermark. Eisensteine; eingesendet von der Eisenwerksverwaltung 

 Misling; untersucht von Herrn Karl Ritter v. Hauer. jahrb. vi. 4. p. sss. 



Galizienbau bei Sachsenfeld (Brauneisenstein, leicht schmelzbar) 54*2 0/0 Eisen, (Schwefel- 

 kies) 53-41 % Schwefel, 133-S % Schwefelsäure; Rasswald bei Windischgrätz 

 (Brauneisenstein, schwer schmelzbar) 10-1 % Eisen. 



Kindberg (Brauneisensteine); eingesendet von Herrn H. Jettel; unters, 

 von Herrn Karl Ritter v. Hauer. 100 Theile enthielten: Jahrb. ix. 2. p. 294. 



Unlöslich a. 3-3 6.27-2 1 Kohlens. Kalk. . . . a. 5-0 b. 3-0 



Eisenoxyd 79-1 55-2 | Wasser 11-7 13-8 



Mixnitz (Sphärosiderite) ; eingesendet von Herrn Hugo Jettel. a. Vom 

 SchafFer Schürf, b. vom Preussler Schürf. In 100 Theilen: Jahrb. k. 1. p. 173. 



In Säuren unlöslich c. 36-6 ö. 49-2 



Kohlens. Eisenoxydul 58-0 = 28-0 Eisen. 42-0 = 20-3 Eisen. 



„ Manganoxydul 1-4 8-0 



Kalk 2-5 (Spur) 



„ Magnesia 0-4 (Spur) 



98-9 



Röstverlust 18-7 % 12-3 % 



Erz in geröstetem Zustande... 35-1% 23-6 % Eisen. 



Neuberg (Spatheisenstein); vom k. k. Ministerium für Landescultur und 

 Bergwesen; untersucht a. von Herrn Dr. v. Ferstl , b. von Herrn 0. Pollak. 



Eisenoxyd a. 42-1 b. — 



Kohlens. Eisenoxydul. . . 6-7 84-6 

 „ Manganoxydul. 6*5 4*3 



Jahrb. III. 1. p. 157. 



Kohlens. Kalk 0.34-9 ö. 2-8 



„ Magnesia 7-9 7.7 



Kieselerde 2-0 2-4 



Aus der Differenz des Kalkgehaltes ist zu schliessen, dass die Erze von 

 verschiedenen Anbrüchen stammen. 



a. Johannesthal, b. Untersteier a. S. (Rotheisenstein); einges. von 

 Herrn Dr. Etzelt; unters, von Herrn Karl Ritter v. Hauer. Jahrb. vi. i.p. 137. 



Eisengehalt in ungeröstetem Zustande o. 56-1 6.57-0 



„ „ geröstetem „ 63-4 65-5 



Eisenoxyd „ „ „ 90-6 93-6 



„ „ ungeröstetem „ 80-2 82-2 



Röstverlust 11*5 12-2 



Trag ö SS (Eisensteine aus dessen Umgebung); eingesendet von Herrn Fr. 

 Fischer; untersucht von Herrn Karl Ritter v. Hauer. jahrb. viii. 3. p. cio. 



